Définitions Par « DVC », on entend un mélange particulaire sec, ou « mélange pulvérulent ». Par « sec », on entend que la teneur en liquide est inférieure à 5%. De préférence, la teneur en eau, mesurée par un humidimètre, est inférieure à 1%. Par « liant activable à chaud », on entend un constituant qui, sous l’effet d’une augmentation de la température, va former une phase capable de lier ou d’agglomérer les particules d'un DVC c'est-à-dire capable de conduire à un produit structuré (autoportant). On appelle « particules » les éléments solides d’un DVC. Les particules de la fraction matricielle sont appelées « particules fines » et les particules du granulat sont appelées « grains ». La « taille » d’une particule est donnée classiquement par une caractérisation de distribution granulométrique. Pour déterminer la distribution granulométrique d’un DVC selon l’invention, on peut le tamiser à travers un tamis de mailles carrées adapté pour ne retenir que des grains, par exemple de mailles carrées de 1 mm. La distribution de la fraction ayant traversé le tamis peut être déterminée avec un granulomètre laser. Un granulomètre laser permet en effet la mesure des tailles inférieures ou égale à 5 mm. Les percentiles ou « centiles » 10 (D 10 ), 50 (D 50 ), 90 (D 90 ) et 99,5 (D 99,5 ) de l’ensemble des particules d’un DVC sont les tailles de particules correspondant aux pourcentages, en masse, de 10%, 50%, 90% et 99,5 % respectivement, sur la courbe de distribution granulométrique cumulée des particules du DVC, les tailles de particules étant classées par ordre croissant. Par exemple, 10 %, en masse, des particules du DVC ont une taille inférieure à D 10 et 90 % des particules en masse ont une taille supérieure à D 10 . Les percentiles peuvent être déterminés à l’aide d’une distribution granulométrique réalisée à l’aide d’un granulomètre laser. On appelle « taille maximale » le percentile 99,5 (D 99,5 ) du DVC. On appelle « taille médiane » le percentile D 50 , c'est-à-dire la taille divisant les particules en première et deuxième populations égales en masse, ces première et deuxième populations ne comportant que des particules présentant une taille supérieure, ou inférieure respectivement, à la taille médiane. Les techniques classiques connues de l’homme du métier permettent de déterminer les compositions chimiques typiquement par analyse de fluorescence X ou par ICP, et les compositions cristallographique, typiquement par analyse de diffraction aux rayons X. La silice « libre » désigne classiquement une phase de SiO 2 dont les molécules ne sont pas associées à d’autres molécules, par exemple sous forme de silicate réfractaire, notamment du zircon ou de la mullite. Il peut s’agir de silice cristallisée sous forme de quartz par exemple. La mesure de la silice libre est effectuée selon les méthodes bien connues. Pour déterminer la composition chimique de la fraction matricielle, l’homme du métier sait extraire par tamisage le passant à 200 µm sur lequel faire les analyses citées précédemment. Par « valeur de dilatation thermique » mesurée à 700°C, on entend le rapport 100.(L 700°C – L 0 ) / L 0 , où L 700°C et L 0 désignent la longueur d’un échantillon du produit à 700°C et à température ambiante respectivement. Les valeurs de dilatation thermiques peuvent être notamment mesurées comme décrit dans les exemples. Par « impuretés », on entend les constituants inévitables, introduits involontairement et nécessairement avec les matières premières ou résultant de réactions avec ces constituants. Les impuretés ne sont pas des constituants nécessaires, mais seulement tolérés. De préférence la quantité massique des impuretés est inférieure à 2%, inférieure à 1%, inférieure à 0,5%, voire sensiblement nulle. Par « matériau réfractaire », on entend un matériau présentant une température de fusion supérieure à 1500°C. Cette définition est communément employée par l’homme du métier et citée dans « Matériaux réfractaires et céramiques techniques (éléments de céramurgie et de technologie ) », G. Aliprandi, éditions Septima Paris, 1979. Cet ouvrage donne également en pages 297 à 301 des exemples de matériaux réfractaires, notamment oxydes, carbures et nitrures, possibles pour un DVC selon l’invention. Pour la présente invention, le carbone C et le carbure de silicium SiC ne sont cependant pas considérés comme des matériaux réfractaires. Par « temporaire », on entend « éliminé du produit pendant le traitement thermique de consolidation ». Sauf indication contraire, tous les pourcentages massiques sont exprimés par rapport à la masse du DVC. Une somme d’oxydes, par exemple Na 2 O+K 2 O+Li 2 O, représente la teneur totale de ces oxydes, mais n’implique pas que chacun des oxydes est présent. Classiquement, les caractéristiques relatives à un état de la matière (température de fusion, viscosité, …) sont mesurées à une pression de 1 bar, sauf indication contraire.